Teneur én acide carbonique ....... 18,54 % 
dont combiné avec 2,87 °/ 0 CaO à l’état de Ca CO 3 1,86 » 
Reste acide carbonique 16,68 °/ G 
dont combiné avec 3 ,i6°/ 0 Mg* O à l’état de Mg’CO 3 3,48 » 
Reste acide carbonique 18,20 °/ 0 
Teneur en oxyde ferreux. 88,87 °/o 
dont combiné avec 18,20 °/ 0 CO 2 à l’état de Fc CO 3 21,60 » 
Reste oxyde ferreux 17,27 °/ 0 
dont combiné avec 8,65 °/ G Fc 2 O 3 à l’état de Fe 3 0 4 8,89 » 
Reste oxyde ferreux i 3,38 °/ 0 
Ces i3,38 °/ 0 d’oxyde ferreux se combinent avec ii,i5 °/ 0 de silice 
pour former 24,88 °/ G Fe Sz O 3 . Il reste donc 12,24 — n,i 5 = 
1,09 °/ 0 , comme silice et gangue, du résidu insoluble de la minette. 
La couche verte a par conséquent la composition minéralogique 
suivante : 
Silice et gangue.1,09 °/ 0 
Alumine. 4*^4 » 
Oxydes manganiques.0,57 » 
Phosphate calcique.4>7& » 
Carbonate calcique ...... 4» 2 ^ » 
Carbonate magnésique ..... 6,64 » 
Carbonate ferreux.34,80 » 
Magnétite . . . .. 12,54 » 
Silicate ferreux . 24,53 » 
A cette occasion je voudrais insister sur la forte teneur en 
magnésie de la couche verte. C’est le plus haut pourcentage de 
magnésie que j’ai trouvé pendant une pratique plus que trente- 
naire des minettes lorraines-luxembourgeoises. 
La combinaison sous laquelle se présente l’alumine dans' les 
minettes donne lieu, aujourd’hui encore, à de profondes diver¬ 
gences. 
Suivant l’opinion ancienne et générale, elle se présenterait sous 
forme d’argile, comme silicate alumineux. 
ANN. SOC. GÉOL. DE BEEG., T. XXXVIII. BULL., 23. 
